ANÁLTSIS MICROGRÁFICO 



DE 



LOS ACEROS AL CARBONO 



Por G. CARTAUD 

 (traducción de b. herrero ducloux) 



(Continuación] 



Descripción de los métodos. — Se sabe desde hace mucho tiempo 

 que calentando al aire una placa bruñida de ciertos hierros meteó- 

 ricos, se cubre de coloraciones muj bellas, dibujando la estructura 

 del metal: son las figuras de Widman-sttátten. Estas mismas figu- 

 ras se obtienen también bajo la apariencia de un moaré por el ata- 

 que de la placa pulida por un ácido. 



Estos hechos en su sencillez envuelven la base de dos métodos 

 que pueden aplicarse á jos aceros y aleaciones ; el método por reco- 

 cido y el método por ataque. El método por recocido se funda sobre 

 la mayor ó menor facilidad con que los elementos constituyentes se 

 oxidan ; la placa bruñida se recubre de una capa fina de óxido cuyo 

 espesor variable produce un tinte que va del amarillo al azul claro 

 pasando por el pardo, rosa, púrpura y azul obscuro. Si se calienta, 

 por ejemplo, una placa de spiegeleisen hacia 250% el carburo defi- 

 nido (Fa Mn)^ C menos oxidable, toma un color amarillo, mientras 

 que el resto del metal, solución de este carburo en el exceso de 

 hierro, tomará una coloración azul. Pero este método, que ha dado 

 buenos resultados en el análisis de los bronces (M. Guillemin) y de 

 los latones (M. Charpy), del spiegely otras fundiciones (M.Martens), 

 no es en general aplicable á los aceros, y en este último caso se 

 prefiere hoy emplear el método del ataque. 



